St. Kreutz, 
Die kleinen Unregelmäßigkeiten in der Ausbildung dieser Kristalle, die sich in.den Unterschieden 
der Zentraldistanzen einzelner Flächen derselben Form an demselben Kristalle verraten, seien durch den 
mittleren Fehler der Zentraldistanz der Prismenflächen angegeben: 
e = + 0'047, + 0°086, + 0:094, + 0'080. 
In der Größe stehen die Kristalle der der Zwillinge bedeutend nach, so wie die unter A. 
Zentraldistanzen der 
112 11 | 
Indizes 131 = | 112 101 u.011 
en 121 | 
211 | 
A 
I. Ind. 0:11 = 0:047 1:08-+0'18 144 -40'25 1:81 0:20 
II. Ind. 0211 22.098087 099 0°097 1:41 40:10 1:56 
B 
1. Ind. 0-41 + 0°124 0:83 + 014 1:08 -#0:147 1:60 + 0:064 
II. Ind. 0:38 40:010 0:88-+0:012 1:08-50:134 1:40 
Mittel 0:25 0:94 1:25 1.59. 
Ein spezielles 
- E; | _ en ' —— 
Indizes 112 etc, | 211 112 12i | 211 101 u.011 
| | 
A 
L Ind, 
dir. gem. Z 0:35 35 5'45 33 0:35 6.45 66 
red. Z 0:10 be! 1:56 0:94 0:10 1:84 1:88 
I. Ind. 
dir. gem. Z. 0:45 3:35 475 3:2 4°8 
0-12 095 1'836 0-92 1:34 
Die Volumina dieser Kristalle betragen: 
Wie ersichtlich sind diese Kristalle ganz plattig nach der frontalen Symmetrieebene ausgebildet. 
Während die Krystalle unter A infolge der großen Entwicklung der Fläche = 210 ziemlich dick sind, ist 
hier eine mit ihrer Lage der 540 entsprechende gestreifte (zu 110 vizinale) Fläche sehr stark ausgedehnt, 
wodurch die plattige Form dieser Zwillinge bewirkt wird. 
Da aber auch hier der Kristall zum vollständigen Abschließen an diesen Stellen zu viel Material 
gebraucht hätte, so hat er sich durch oszillatorische Kombination mit der symmetrischen Fläche der 
Unterseite geholfen. Auf die Weise entsteht eine der 110 sehr nahe liegende Fläche, 
